DU FER. 2f)5 



la capacite dn creuset, qui s'etoit forfc auguientee par 

 un feu de six rriois, eut ete plusgrande, j'aurois pu y 



mille cinq cents ou huit mille de rnatiere pour un canon de vingt- 

 quatre; ct Ton emploie vingl-trois a vingt-qualre lieures pour ia fusion 

 de trois mille cinq cents pour un canon de buit : ainsi la fonle du gros 

 canon ayant ete le double du tenips dans le creuset, il est evident 

 qu'elle a du se purifier davantage. 



II n'est pas a craindre que la fonte se brule lorsqu'clle est une fois 

 en bain dans le creuset. A la verile , lorsqu'il y a (rop de charbon, et 

 par consequent trop de feu et trop peu de mine dans le fourneau, 

 elle se brule en partie au lieu de fondre en entier; la 1'onte qui en re- 

 suite est brune , poreuse, et bourruc, et n'a pas la consistance ni la 

 durele" d'une bonrte fonte : seulement il faut avoir attention que la 

 fonte dans le bain soil tou jours couverte d'une certaine quantile de 

 lamer. Celle fonte bourrue dont nons venous de parler esl douce et 

 se forme aisement; mais. comme elle a peu de densite et par conse- 

 quent de resistance, elle n'est pas bonne pour les canons. 



La fontcgrisea pelils grains doit elre prefereeala fonte trop brune 

 qui est trop tendre, et a la fonte blanche a gros grains qui est trop 

 dure et trop impure. 



11 faut laisserle canon refroidir lentemcnt dans son moule, pour 

 eviter la sorte de trempe qui ne peul que donner de 1'aigreur a la rna- 

 tiere du canon : bieii des gens croicnt ncanmoins que celte surface 

 exterieure, qui est la plus dure, domic beaucoup cle force an canon. 



II n'y a pas long-temps que Ton lourne les pieces de canon, et 

 qu'on les coule pleines pour les forer ensuite. L'avantage, en les cou- 

 lant pleines, est d'eviter les chambres qui se forment clans tous les 

 canons coules a noyau. L'avanlage de les tourner consisle en ce qu'elles 

 seront parfailement concentrees et d'une epaisseur egale dans toutes 

 les parties correspondantes : le seul inconvenient du tour est que les 

 pieces sont plus sujeltes a la rouille que celles dont on n'a pas entame 

 la surface. 



La plus grande difficulte est d'empecher le canon de s'arqucr dans 

 le moule; or le tour remediea ce defautet a tous ceux qui provien- 

 nent des petites imperfections du moule. 



La premiere couche qui se durcit dans la fonte d'un canon est la 

 plus exterieure ; 1'humidite et la fraicheur du moule lui donnent une 

 trerupe qui penelre a une ligiie ou une ligne et dcmie dans les pieces 

 de gros calibre, et davantage dans ceux de petit calibre, parcc que 



